46 



(Has 



100,0 



100,3 



19,9 



100,6 



99,6 



100,0 



99,9 



lytisch spaltet, ein Vorgang, 

 der, wie F. Mylius bemerkt 

 hat, ganz analog ist der Reaktion 

 zwischen Seife (fettsaures Al- 

 kali) und Wasser. Nach E. 

 Warburg und T. Ihmori (s. 

 das oben genannte Handbuch) 

 bildet sich schon bei Beriihrung 

 mit Wasserdampf eine al- 

 kalische Schicht, entsprechend 



der Gleichung: 



2NaOH 



H 2 = 

 Si0 2 . 



Fig. 2. 



Das vollstandige System der bekannten 

 Glascr mid ilirerphysikalischeiiEigenschaften 

 1st in Fischers Handbuch der chemischen 

 Technologic gegeben (E. Zschimmer, Glas). 

 Die prozentische Zusammensetzung einigcr 

 technischer Glaser i'indet man in der oben 

 stehenden Tabelle. 



3. Haltbarkeit. Jcdcs (lias wird an dor 

 I.ul't oder in Benilming mit Wasser oder 

 Losiuigcn tnehr oder wonigcr stark zersetzt. 

 Den wesentlichsten EinfluB iibt das Wasser 

 aus, indem es die Glassubstanz hydro- 



Bei weiterer Verwitterung 



zieht das stark hygroskopische 

 Alkalihydrat so lange Wasser 

 an, bis der Dampfdruck der 

 Lb'sung dieses Zersetzungspro- 

 duktes gleich deni Dampfdruck 

 des auBeren Raums ist. Man 

 beobachtet auf der hydroly- 

 sierten Flache Tropfchen oder 

 Kristalle (s. Fig. 2), welche bei 

 Anwesenheit von Kohlensaure 

 in der Liift wesentlich aus 

 Alkalikarbonat bestehen. 

 Nach geniigend langer Verwitterung oder 

 durch Kochen in Wasser wird die Glasmasse 

 schlieBlich in ein weiBes, gipsahnliches, aus 

 zeolithischen Verbindungen und freier Si0 2 

 hi'-tchendes Produkt verwandelt. Uml'ang- 

 rcichc Untersuchungen haben besonders 

 R. Weber (,,Salzsaureprobe") und F. Kohl- 

 r an sch (,,Leitfahigkeitsmethode") angestellt 

 We he r ciiipl'iehlt als Normalzusammen- 

 sct / 11 ng die Mischung 



6Si0 2 :lRO:lR 2 0. 



